Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

Ing. Marcela Halířová, Ph.D.

Konstrukce ze sádrokartonu (ukážka)

TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

jako svou 5003. publikaci

Odpovědná redaktorka Magdalena Jimelová

Sazba Květa Chudomelková

Fotografi i na obálku poskytla společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počet stran 112

První vydání, Praha 2012

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

© Grada Publishing, a.s., 2012

Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2012

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-247-3831-4

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-7881-5 ve formátu PDF

ISBN 978-80-247-7884-6 ve formátu EPUB

Úvod

Stavební technologie sádrokartonu byla patentována koncem minulého století ve Spojených státech amerických. Během krátké doby se sádrokarton prakticky rozšířil do celého světa a začal být využíván nejen při novostavbách, ale i při rekonstrukcích, a to díky své variabilitě, malé hmotnosti, recyklovatelnosti, snadné manipulaci.

Systémy sádrokartonových konstrukcí se v dnešní době s oblibou využívají nejen v bytové výstavbě a výstavbě občanské vybavenosti, ale své uplatnění mají také u staveb průmyslových.

Užíváme-li pro sádrokartonové konstrukce slovo „systém“, pak je tomu proto, že je celá sádrokartonová konstrukce složena z jednotlivých části, které v uceleném celku vykazují řadu vynikajících vlastností, mezi něž patří estetický vzhled, užitné, konstrukční a technologické vlastnosti. Jedině kompletně používaný systém zajišťuje výslednou jakost a kvalitu realizované sádrokartonové konstrukce, ať je to příčka, podhled, podlaha apod. Není-li tomu tak a dochází ke kombinaci či záměně různých komponentů, škody na stavebním díle mají ve svém důsledku negativní následky a finanční náklady na odstranění bývají zpravidla hodně vysoké.

Při práci se sádrokartonem se do povědomí vžil pojem „suchá výstavba“. To proto, že u daných technologických postupů se v minimální míře používá mokrý proces, event. je zcela vyloučen (pozn.: mokrým procesem charakterizujeme například zdění z kusového staviva a používaní malty, betonáž).

V neposlední řadě sádrokartonové konstrukce vykazují řadu dobrých vlastností ze stavebně-fyzikálního hlediska. Nelze opomenout ani skutečnost, že konstrukce suché výstavby našly v poslední době své velké uplatnění i v dřevostavbách. Stálé zvyšovaní cen energií, požadavky ekologické, hygienické, požadavky na ochranu životního prostředí, recyklovatelnost materiálů atd., přivedly realizační firmy a stavebníky ke dřevostavbám. Sádrokarton zde má své nezastupitelné místo. V dřevostavbách se používá zejména u sendvičových výplňových stěn v dřevěné skeletové konstrukci, užívá se pro podlahy, podhledy atd.. Doba výstavby dřevostaveb se díky technologii a využití sádrokartonu zkracuje, výstavba je rychlá, dřevostavby mají dobré tepelně-technické vlastnosti a vedou k úsporám energie na vytápění.

Obr. 1.1 Využití sádrokartonu v budovách (pramen: www.fast.vsb.cz – archiv)

Příčky, obklady stropů, podkroví, půdní vestavby, dělicí stěny, předstěny, podlahy, instalační šachy, bytová jádra a ostatní úpravy v koupelnách a sociálních zařízeních.

2 Materiály pro suchou výstavbu

2.1 Desky

2.1.1 Sádrokartonové desky pro stěny

Stavební sádrokartonové desky tvoří základní prvek systémů suché výstavby. Tyto desky se skládají ze sádrového jádra, které má na povrchu plášť ze speciálního kartonu.

V dnešní době, kdy dbáme na ochranu životního prostředí, se snažíme využívat namísto přírodních surovin suroviny odpadní. Současná technologie zpracování výchozích surovin využívá recyklovaných materiálů. Pro výrobu sádry používaný přírodní sádrovec je plně nahrazen tzv. energosádrovcem, který vzniká vlastně jako odpadní produkt při odsíření tepelných elektráren, případně jiných zařízení. U nás používaná metoda využívá k odsíření (snížení oxidu siřičitého SO_2 v ovzduší) vápennou lázeň (vápenné mléko Ca(OH)2). A právě při tomto procesu vzniká sádra, jako vedlejší produkt odsíření. Takto vzniklá sádra (CaSO_4 · H_2O) se nazývá energosádrovec. Rovněž karton pro opláštění desek je ze 100% recyklované celulózy.

Důležitou otázkou, kterou si odborníci kladli, byla čistota a ekologická nezávadnost energosádrovce. Otázka na přítomnost škodlivých látek, jako jsou těžké kovy či radioaktivní prvky, byla rovněž hodnocena. Rozbory energosádrovce před započetím výroby prokázaly, že takto vyrobená sádra obsahuje menší množství nečistot než sádrovec přírodní.

Potom není samozřejmě náhodou, že výroba sádrokartonových desek byla umístěna do blízkosti velkých tepelných elektráren, např. v Počeradech (od roku 1994) a Horních Počaplech (od roku 1999).

2.1.1.1 Rozdělení sádrokartonových desek

Dnešní běžný sortiment našeho trhu nabízí sádrokartonové desky určené do různého prostředí, v různých plošných rozměrech a v několika tloušťkách. Desky se liší barvou kartonu opláštění a barvou a textem potisku. Kvalita desek se řídí aktuálním předpisem: ČSN EN 520 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody, která je platná od 1. 6. 2005.

- Standardní sádrokartonové desky „A“

Deska typu A je standardní obyčejná sádrokartonová deska pro běžné prostředí interiérů s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C a pro konstrukce bez zvýšených požárních požadavků. Můžeme ji použít pro příčky, podhledy, nebo šachtové a předsazené stěny. Tato deska je opatřená bílým kartonem a modrým popisem na zadní straně, s označením WHITE, případně GKB nebo RB (A). Za označením písmeny následuje číslo vyjadřující tloušťku desky v milimetrech (např. GKB 12.5 apod.). Označení se u jednotlivých výrobců liší.

- Impregnované sádrokartonové desky „H“

Deska typu H je stavební deska, která má jádro i kartonové opláštění speciálně impregnované do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí, a to s relativní vlhkostí do 75 % při 20 °C (85 % pouze po dobu, která je kratší než 10 hodin, 100 % pouze po dobu, která je kratší než 2 hodiny), jako jsou např. koupelny a WC. Tyto desky se liší barvou opláštění, karton na povrchu desek je zelený s modrým popisem na zadní straně. Označení impregnované desky je GREEN, případně GKB-I, RBI (H2) a příslušná tloušťka.

Do trvale vlhkých provozů, tam, kde by byly konstrukce vystaveny působení zemní vlhkosti nebo například pro stěny trvale ostřikované vodou nejsou sádrokartonové desky vhodné. Zde musíme volit desky na bázi cementu, např. cementovou desku bez dřevní hmoty AQUAPANEL apod.

- Protipožární sádrokartonové desky „F“

Potřebujeme-li konstrukci s protipožární odolností, můžeme zvolit protipožární desku typu F, jejíž sádrové jádro je dodatečně zpevněno skelnými vlákny. Tato deska je opatřena bílým, růžovým, případně červeným kartonem a červeným potiskem (nebo může být rubová strana šedobílá s modrým potiskem, označení se liší podle jednotlivých výrobců), s označením RED, případně GKF, RF (DF) s uvedením příslušné tloušťky. Protipožární deska je určena do interiérů s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C.

- Protipožární impregnované sádrokartonové desky „FH“

Stavební sádrokartonová deska typu FH má sádrové jádro zpevněno skelnými vlákny a navíc je jádro i povrchový karton impregnován do prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí (s relativní vlhkosti do 75 % při 20 °C). Tato deska je opláštěná zeleným kartonem s červeným potiskem. Označení desky je RED GREEN, případně GKF-I, RFI (DFH2) s uvedením příslušné tloušťky.

2.1.1.2 Tloušťky sádrokartonových desek

Obvyklá tloušťka desek pro rovinné konstrukce je 12,5 mm. Navrhujeme-li konstrukci se zvýšenými nároky na požární odolnost, na akustické vlastnosti apod., máme na výběr sádrokartonové desky s větší tloušťkou, a to 15, 18, 20 nebo až 25 mm. Sádrokartonové desky s menší tloušťkou (9,5 nebo 6,5 mm) využijeme pro ohýbané konstrukce, pro příčky nebo podhledy s poloměrem 1 000 mm. Pokud bychom chtěli dosáhnout menšího poloměru, a to až 600 mm, musíme desku při ohýbání navlhčit.

2.1.1.3 Rozměry sádrokartonových desek

Obvyklá šířka sádrokartonových desek je 1 200 nebo 1 250 mm, u ohebných desek je šířka 900 mm a u lehkých stavebních desek pouze 600 mm. Délkový rozměr sádrokartonových desek začíná u hranice 2000 mm a končí u délky 3000 mm. Na  objednávku, pokud je splněn minimální požadavek na množství vyrobených desek (obvykle alespoň čtyři palety), lze vyrobit desky v konkrétním požadovaném rozměru.

Tab. 2.1 Přehled běžného sortimentu sádrokartonových desek

Druhy desek

Označení*

Barva kartonu/potisku

Stavební desky

WHITE, GKB, RB (A)

Bílá/modrá

Stavební desky impregnovaná

GREEN, GKB-I, RBI (H2)

Zelená/modrá

Stavební desky protipožární

RED, GKF, RF (DF)

Bílá, růžová, červená/červená

Stavební desky protipožární impregnované

RED GREEN, GKF-I, RFI (DFH2)

Zelená/červená

* označení A, H, F, FH … dle ČSN EN 520

GKB … dle DIN 18 180

RB … příklad jiného označení jednoho z výrobců desek u nás

Obr. 2.1 Vzorky desek (zleva): speciální tvrzená deska Diamant tl. 12,5 mm, WHITE tl. 12,5 mm, RED tl. 15 mm, speciální tvrzená deska Diamant tl. 15 mm, GREEN tl. 12,5 mm

Tab. 2.2 Rozměry běžných sádrokartonových desek

Rozměry sádrokartonových desek – standardní desky/(speciální desky)

Tloušťka (mm)

(6,5)/9,5; 12,5; 15,0; 18,0/(20,0; 25,0; 30,0)

Šířka (mm)

1 200, 1 250/(600, 900)

Délka (mm)

2 000, 2 500, 2 600, 2 750, 3 000

Výroba desek probíhá na výrobní lince, kde se na rozprostřený povrchový karton nanáší kašovitá sádrová hmota a ta se opětovně překrývá vrstvou kartonu. Po  zatuhnutí se nekonečně dlouhý pás sádrokartonu řeže na jednotlivé desky. Vyrobené sádrokartonové desky mají proto dvojí hrany, originální v podélném směru a řezané hrany v příčném směru. Při práci s deskami, při zkracování, přiřezávání apod. vytvoříme řezanou hranu v obou směrech desky.

Podélná originální hrana sádrokartonové desky je opláštěná kartonem a je plná, zkosená, zploštělá, kulatá nebo půlkulatá, prostě tvarovaná tak, aby bylo možné snadné tmelení spáry včetně případného vložení výztužné pásky.

Příčnou řezanou hranu desky poznáme na první pohled, není obalena kartonem, řezané hrany jsou ve většinou už z výroby opatřeny sražením pod úhlem 22,5° a to do 2/3 tloušťky desky. Pokud jakákoliv řezaná hrana, jako například hrany vznikající při zkracování nebo přiřezávání desek apod., není sražená, musíme tuto kolmou hranu srazit speciálním hoblíkem na hrany nebo nožem. Sražení hran je nutné pro provedení kvalitního zatmelení spoje a následnou pevnost spoje bez trhlin.

Tab.2.3 Nejčastěji používané hrany desek

Popis/označení

Grafické zobrazení hrany

Podélná půlkulatá hrana (HRK)

Podélná půlkulatá zploštělá hrana (HRAK)

Podélná zploštělá hrana (AK)

Podélná plná hrana (VK)

Příčná zkosená hrana (FK) (příčná hrana kolmo řezaná s úkosem)

Příčná řezaná hrana rovná (SK) (příčná hrana kolmo řezaná)

Podélná kulatá hrana (RK)

Hrana Vidiwall (VT)

Podélná hrana PRO

Podélná hrana VARIO PRO

Při práci se sádrokartonem nesmíme zapomenout, že každá deska má lícovou a rubovou stranu. Desky jsou z lícové strany obvykle bez popisu, případně jsou opatřeny pouze značkami pro umístění šroubů, a to uprostřed nebo uprostřed a na krajích desek.

Každá deska je ale hlavně opatřena popisem z rubové strany. Toto označení je povinností, kterou ukládá výrobci zákon. Značení desek má svá pravidla, udává typ, rozměr desky (hlavně tloušťku a délku desky), datum výroby, typ hrany, označení výrobce apod.

2.1.2 Sádrovláknité desky pro stěny

Sádrovláknité desky jsou dnes vedle sádrokartonových desek nedílnou součástí systémů suché výstavby. Sádrovláknité desky se vyrábí ze sádry a rozvlákněného papíru (celulózy). Sádra a celulóza, tyto dvě základní suroviny, se důkladně smísí a po přidání vody se lisují do robustních tvrdých desek. Poté jsou desky vysušeny, impregnovány a nařezány na požadovaný rozměr. Na povrchu nejsou sádrovláknité desky opatřeny kartonovou vrstvou. Hrany desek jsou typu SK, tedy řezané hrany rovné nebo VT (viz tab. 2.3).

Sádrovláknité desky používáme pro stěny, bezpečnostní příčky, předsazené stěny, podhledy a konstrukce suché výstavby, u kterých je požadována vyšší mechanická odolnost a případně tvrdší a odolnější povrch. Mohou být použity pro vnější opláštění dřevostaveb, skeletových systémů v chráněné expozici, v podchodech, průjezdech, jako podbití přesahu střech nebo jako nosič kontaktního zateplovacího systému ETICS. Sádrovláknité desky můžeme použít i pro konstrukce protipožární a v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Montáž a práce se sádrovláknitými deskami je díky jejich tvrdosti náročnější.

V současné nabídce trhu se stavebním materiálem najdeme sádrovláknité desky s různými obchodními názvy (např. Vidiwall, Rigidur apod.). Zároveň navíc jsou k tradičním rozměrům nabízeny i tzv. maloformátové desky (1 000×1 500 mm) a také velkoformátové desky (šířky 1 245 a 1 250 standardních délek od 2 000 do 3 000 mm), u kterých je hlavní předností minimalizace spár mezi deskami v konstrukcích. Na zakázku lze vyrobit desky až do rozměru 2 500×6 000 mm v tloušťkách 10,0; 12,5; 15,0; 18,0 mm (jde o desky s označením Rigidur XXL) apod.

Tab. 2.4 Standardní rozměry sádrovláknitých desek

Rozměry sádrovláknitých desek

Tloušťka (mm)

10,0; 12,5; 15,0

Šířka (mm)

1 000, 1 245, 1249, 1 250

Délka (mm)

1 500, 2 000, 2 500, 2540, 2 600, 2620, 2 750, 3 000

2.1.3 Desky pro suché plovoucí podlahy

2.1.3.1 Desky pro sádrokartonové suché plovoucí podlahy

Na podlahy jsou kladeny jiné, vyšší nároky než na stěny, a proto i sádrokartonové desky používané právě pro podlahové konstrukce mají odlišné vlastnosti. Jde především o vyšší nároky na mechanickou odolnost a také na kvalitnější karton na povrchu sádrokartonových desek.

Nemůžeme proto zaměnit desky určené pro podlahy s deskami určenými pro stěnové konstrukce a naopak. Podlahové desky jsou impregnovány proti zvýšené vzdušné vlhkosti, podobně jako desky GKBI (RBI, H2) pro stěny.

Náš trh nabízí podlahové sádrokartonové desky a dílce s různými obchodními názvy (Rigiplan, Rigidur apod.), které se navíc liší rozměry. Vlastnosti těchto desek jsou srovnatelné.

Suché plovoucí podlahy jsou vytvořeny deskami nebo dílci:

- Podlaha může být vytvořena ze dvou vrstev desek tloušťky 12,5 mm, plošných rozměrů obvykle 600×2 000 mm. Tyto desky se na stavbě kladou vedle sebe a na ně se lepí další vrstva desek, spáry se lepí a důsledně prostřídávají min. o 300 mm. Celková tloušťka vrstvy ze sádrokartonových podlahových desek je 25 mm.

- Podlaha může být vytvořena ze dvou nebo tří sádrokartonových desek s vysokou pevností (TUB), tloušťky 12,5 mm, plošných rozměrů 900×1 250 mm. Desky se kladou na sebe na stavbě s důsledným přesazením spár ve všech vrstvách. Spojují se sponkami.

- V druhém případě můžeme podlahu vytvořit z podlahových dílců. Z výrobny jsou vytvořeny dílce ze speciálních tří vzájemně slepených desek tloušťky 8 mm, plošných rozměrů 600×2 000 mm. Celková tloušťka dílců je 25 mm. Dílce mají vytvořený zámek z pera a drážky, které vznikají už ve výrobě, a to posunutím desek při lepení do dílců. Toto opatření umožňuje jednoduchou montáž.

- Ve třetím případě můžeme podlahu vytvořit z podobných podlahových dílců se zámkem, které jsou navíc doplněny tepelnou izolací s továrně nalepeným pěnovým polystyrenem tl. 20 nebo 30 mm. Celková tloušťka dílce je potom 45 nebo 55 mm.

Tab. 2.5 Nejčastěji používané typy sádrokartonových desek pro suché podlahy

Popis

Tloušťka (mm)

Obrázek

Podlaha skládaná ze dvou desek

Deska

12,5+12,5

Podlaha z dílců

Podlahový dílec

25

Podlaha z dílců s tepelnou izolací

Podlahový dílec s podlahovou izolací

25+20=45

25+30=55

Sádrokartonové desky i podlahové dílce musí být vždy celoplošně podepřeny podkladní stropní konstrukcí apod. Pro případné vyrovnání nerovností slouží lehčený podsyp, který bývá součástí nabídky suchých podlah. Ten zároveň slouží ke zvýšení tepelně-izolačních a akustických vlastností budoucí konstrukce navržené podlahy. K vyrovnání podkladních vrstev může být také použita samonivelační stěrka, případně potěr, a to cementový, anhydritový apod.

Na tyto podlahy je možné plnoplošně lepit parkety, keramickou dlažbu apod., pod linoleum a PVC (pružné tenkovrstvé nášlapné vrstvy) a rovněž do míst, kde budou po podlaze popojíždět kolečkové židle, se doporučuje sádrokartonový povrch opatřit samonivelační stěrkou, do vlhkých místností (kuchyně, koupelny, WC apod.) se navrhuje navíc plnoplošný hydroizolační nátěr.

2.1.3.2 Desky pro sádrovláknité suché plovoucí podlahy

Sádrovláknité desky určené pro konstrukci podlahy jsou impregnované do prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, mají vyšší tvrdost, vyšší tvrdost povrchu a mají lepší protipožární vlastnosti než podlahové desky a dílce sádrokartonové. Lze je výhodně použít do kancelářských prostor, zde není potřeba ztužující stěrka pod kolečkové židle. Nejsou určeny do průmyslových staveb.

Na našem trhu jsou podlahové sádrovláknité desky pod různými obchodními názvy od různých výrobců, různých rozměrů a srovnatelných vlastností. Podlahy jsou vytvořeny ze sádrovláknitých desek nebo dílců:

- Suchá plovoucí sádrovláknitá podlaha může být vytvořena ze dvou desek (Vidifloor, Rigidur) tloušťky 10 nebo 12,5 mm, plošných rozměrů obvykle 500 až 1 000×1 500 mm, se kladou vedle sebe a na sebe ve dvou vrstvách, lepí se a fixují sponkami nebo šrouby s důsledným prostřídáním vrstev až na stavbě. Celková tloušťka je 20 nebo 25 mm. Tato podlaha je náročnější na čas a přesnost provádění.

- V druhém případě může být podlaha vytvořena z podlahových dílců ze dvou továrně slepených sádovláknitých desek tloušťky 10 mm nebo 12,5 mm, plošných rozměrů 500×1 500 mm, celkové tloušťky 20 mm nebo 25 mm. Desky spojené v podlahové dílce vytváří po obvodu polodrážku, kterou se potom spojují navzájem k sobě za pomocí lepidla a šroubů. Montáž těchto desek je mnohem jednodušší.

- Další možností je vytvoření podlahy z podobných dílců s polodrážkou jako v předchozí variantě, dílce jsou navíc opatřeny už z výroby tepelnou izolací z pěnového polystyrenu v tloušťce 20 nebo 30 mm, nebo vláknité tepelné izolace v tloušťce 10 mm. Celková tloušťka dílce je potom 30, 35, 40 nebo 50 mm. Pokládka a spojení dílců je totožná s předchozí variantou podlah.

- Novinkou mezi sádrovláknitými podlahami jsou podlahové dílce vytvořené pouze z jedné desky tloušťky 18 nebo 23 mm s vyfrézovanou polodrážkou (Brio). Tyto desky mohou být také opatřeny tepelnou izolací už z výroby. Tepelná izolace může být dřevovláknitá v tloušťce 10 mm (celková tloušťka dílce je potom 28 nebo 33 mm), nebo může izolační vrstvu tvořit pěnový polystyren v tloušťce 20 mm, který se sádrovláknitou deskou tloušťky 18 mm vytvoří dílec o celkové tloušťce 38 mm.

Tab. 2.6 Sádrovláknité desky pro suché podlahy

Popis

Tloušťka (mm)

Obrázek

Podlaha ze dvou desek

Deska

10+10=20

12,5+12,5=25

Podlaha z dílců

Podlahový dílec

20

25

Podlaha z dílců s tepelnou izolací

Podlahový dílec s tepelnou izolací

20+10=30

25+10=35

20+20=40

20+30=50

Podlaha z dílců Brio

Podlahový dílec s nebo bez tepelné izolace

18

23

18+10=28

23+10=33

18+20=38

Také všechny podlahové sádrovláknité desky i dílce musí být celoplošně podepřeny stropní nebo podkladní konstrukcí. Toto pravidlo platí stejně jako u podlah ze sádrokartonových desek a dílců. Pro případné vyrovnání nerovností se doporučují samonivelační stěrky nebo lehčený podsyp v minimální tloušťce 20 mm. Vrstva lehčeného podsypu může být zároveň vhodně využita pro zvýšení tepelně-izolačních a akustických vlastností budoucí podlahy.

Návrh skladby podlahové konstrukce patří do rukou odborníka.

2.1.4 Speciální desky

Mimo základní sortiment sádrokartonových a sádrovláknitých desek pro stěny a podlahy nabízí náš trh speciální desky pro náročnější interiéry, desky s nestandardními vlastnostmi, desky opatřené izolační vrstvou, akustické desky děrované nebo štěrbinové, desky pro kazetové podhledy, lehké stavební desky, ohebné desky, cementové desky apod. Pokud chceme využít speciální vlastnosti desek, nesmíme zapomenout, že je nutné použít celý předepsaný sortiment systému suché výstavby, například vhodnou podkonstrukci, předepsané uchycení a připevnění, tmelení, případně odpovídající povrchovou úpravu.

Sortiment speciálních desek včetně doplňkového programu bývá na našem trhu často dostupný pouze na objednání a je nutné počítat s dodací lhůtou, která se pohybuje obvykle mezi 2 až 3 týdny.

2.1.4.1 Desky protipožární (Fireboard, Glasroc F Rigidur apod.)

Jedná se o protipožární sádrovláknitou desku s vysokou požární odolností vyráběnou v tloušťkách 15, 20, 25 a 30 mm a rozměru 1 250×2 000 mm s hranou VK. Desky jsou určeny hlavně pro ochranu ocelových a dřevěných konstrukcí a pro speciální protipožární aplikace.

2.1.4.2 Sádrokartonové akustické desky

Akustické sádrokartonové desky jsou doplňujícím sortimentem systému suché výstavby. Vyrábějí se jako plné, nebo perforované.

- Modrá akustická deska MA (DF), Modrá akustická deska impregnovaná MAI (DFH2), Deska akustická (Piano GKB a Piano GKF)

Sádrokartonová akustická deska, akustická deska impregnovaná do vlhka nebo akustická protipožární deska jsou vyráběny v tloušťce 12,5 mm a rozměru 1 250×2 000 (2 750) mm s hranou HRAK. Desky při použití celého systému a dodržení technologických postupů montáže dosahují vyšší vzduchové neprůzvučnosti, mohou být použity na stěny, předstěny, podkroví, podhledy. Akustické vlastnosti konstrukcí se mohou zvýšit zdvojením opláštění a vložením vláknité izolace do konstrukce.

- Akustické perforované desky Gyptone BIG, Gyptone Bend a Rigiton

Tyto desky jsou určené pro předstěny a podhledy se zvýšenými požadavky na akustiku. Desky jsou vyráběny ve standardní tloušťce 12,5 mm a rozměru 900 až 1 200×1 998 až 2 700 mm. Deska Rigiton je určena pro technologii lepené spáry (viz kap. 3.5.1).

- Sádrokartonová deska děrovaná Cleaneo

Sádrokartonové děrované akustické desky jsou opatřeny děrováním čtvercového nebo kruhového průřezu. Děrování může být řazeno do skupin – bloků – a v jedné desce může být i děrování několika velikostí. Desky jsou vyrobeny ze speciální sádry Zeolith, která rozkládá škodlivé látky z ovzduší (tzv. volné organické látky, např. změkčovadla, formaldehydy, aromatické uhlovodíky i cigaretový kouř apod.) katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Jsou vhodné do občanských staveb, do interiérů administrativních budov, škol apod.

2.1.4.3 Desky tvrzené (Diamant)

Protipožární impregnovaná tvrzená deska se skleněnou výztuží v tloušťce 12,5 nebo 15 mm, rozměr 1250×2 000 nebo 2 500 mm. Pro tvrdost a pevnost se používá hlavně na obvodové konstrukce dřevostaveb, výtahové šachty apod.

2.1.4.4 Robustní desky (Massivbauplatte)

Sádrokartonová deska větší tloušťky – 25 mm, rozměru 625×2 000 mm v provedení RED nebo RED GREEN. Použitím této silnější desky můžeme zvětšit vzdálenost profilů podkonstrukce z obvyklých 625 mm na 1 000 mm, tím dosáhneme téměř 40% úspory nákladů na profily podkonstrukce a také urychlíme montáž. Desky se při zvětšené rozteči podkonstrukce montují naležato, maximální výška stěny je 5 m. Robustní deska může nahradit dvojité opláštění příček, zlepší akustické a tepelně-technické vlastnosti apod.

2.1.4.5 Desky odolné rentgenovému záření (Safeboard)

Sádrokartonová deska proti rentgenovému záření vyráběná v tloušťce 12,5 mm, rozměr 625×2 500 mm s hranou HRK a SK. Desky jsou vhodné do provozů s rentgenovým zářením, jako jsou lékařská pracoviště, letiště apod. Deska má žluté jádro a bílý karton na povrchu, spárovací hmota je rovněž žlutá. Desky je možné použít pro stěny (příčky, předsazené stěny, bezpečnostní stěny apod.), stropy i podlahy, jsou vhodné pro jedno i vícenásobné opláštění podkonstrukce. Finálně můžeme tuto konstrukci dále chránit proti průrazu deskou tvrzenou (Diamant).

2.1.4.6 Cementové desky (Aquaroc, Aquapanel)

Cementové 100% voděodolné desky jsou bez organických složek a dřevních hmot, proto nepodléhají bobtnání ani degradaci jako např. cementotřískové desky. Jádro těchto desek je vyztuženo polymerovou tkaninou.

- Aquaroc

Deska určená pro stěny a podhledy v interiérech s vlhkým a mokrým prostředím. Vyrábí se v tloušťce 12,5 mm a rozměru 1 250×900, 2 500, 3 000 mm.

- Aquapanel indoor

Deska určená pro interiér s vlhkým nebo mokrým prostředím, tam, kde máme vysoké nároky na požární odolnost a hygienu. Vyrábí se v tloušťce 12,5 mm a rozměru 900×1 200, 1 250, 2 400, 2 500 mm a je vhodným podkladem pod keramické obklady koupelen, bazénů, wellness center, hromadných sprch, opláštění sklepů, myček aut, pro mokré provozy apod.

- Aquapanel outdoor

Deska dobře odolává povětrnostním vlivům, plísním, je určená pro exteriér budov, a proto je například vhodným podkladem pod venkovní omítky, obklady, venkovní podhledy, provětrávané i neprovětrávané fasády, opláštění soklů budov. Vyrábí se v tloušťce 12,5 mm a rozměru 900×1 200, 1 250, 2 400, 2 500 mm,

- Aquapanel Floor

Cementová hydrofobizovaná deska určená pro těžké plovoucí podlahy, vyrábí se v tloušťce 22 mm a rozměru 600×900 mm, může být navíc doplněná tepelnou izolací tloušťky 10 mm, s předvrtanými otvory pro šrouby a polodrážkou. Desky se kladou obvykle na suchý podsyp tloušťky 20 mm (max. 50 mm, podsyp větší tloušťky by se musel vyztužit). Jsou vhodné pro podlahy do vlhkého prostředí, např. do koupelen, prádelen, ven na terasy, podlahy okolo bazénů apod.

- Aquapanel Floor Tile Underlay

Cementová podkladní deska, která je lehká, tenká (tloušťka 6 mm) a dokonale objemově stabilní. Používá se jako mezivrstva pro lepení zejména keramických dlažeb na dřevěný podklad. Deska je vhodná hlavně do dřevostaveb a rekonstrukcí, také všude tam, kde využijeme její malou tloušťku, tedy do konstrukcí podlah s nízkou celkovou výškou. Deska se vyrábí v rozměru 1 200×900×6 mm.

2.1.4.7 Sádrovláknité desky pro dvojité nebo dutinové podlahy (Integral)

Homogenní, vysoce zhutněné sádrovláknité podlahové desky tloušťky 34 mm, velikosti 600×600 mm (jiný rozměr pouze na objednávku). Jsou určené pro pokládku na stojky pro systém dvojitých nebo dutinových podlah.

2.1.4.8 Sádrokartonové desky pro dutinové podlahy (Camillo)

Dutinová podlaha tvořená sádrokartonovou deskou s vloženou výztuží ze skleněného rouna v tloušťce 18 mm a rozměru 600×1 200 mm. Desky jsou určené pro uložení na stojky dutinové podlahy, po překrytí fólií se nanáší sádrový potěr (nevýhoda mokrého procesu).

2.1.4.9 Tepelně-izolační desky (Rigitherm A, Rigitherm H2)

Sádrokartonové obyčejné desky a desky impregnované s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu určené pro vnitřní zateplení staveb, pro tzv. suchou omítku. Sádrokartonové desky mají tloušťku 12,5 mm, tloušťka pěnového polystyrenu se pohybuje od 20 do 200 mm, rozměry desek jsou 1 200×2 600 mm, podélná hrana PRO, příčná hrana příčně řezaná.

2.1.4.10 Sádrokartonové desky pro ohýbané konstrukce (Hobby RB, Glasroc F Riflex apod.)

Pro ohýbané konstrukce se mohou použít standardní desky nebo desky speciální. Speciální desky pro snadné ohýbání mají standardní rozměry a menší tloušťku od 6 do 10 mm, deska Glasroc F Riflex je navíc vyztužena skelnými vlákny.

2.1.4.11 Továrně ohýbané elementy

- Obloukové elementy ze dvou ve výrobně slepených desek tloušťky 6,5 mm vytvoří poloměr 200 až 600 mm, hrany desek obloukového elementu jsou s přesahem nebo SK, celková tloušťka 13 mm.

- Glasroc F Riflex – sádrovláknitá deska pro za sucha ohýbané konstrukce. Desky se vyrábí v tloušťkách 6, 10 a 12,5 mm. Desky se používají pro příčky, předsazené stěny a podhledy.

2.1.4.12 Sádrokartonové desky a lamely pro kazetové podhledy (Gyptone, Casoprano apod.)

V této publikaci není možné obsáhnout celou problematiku desek pro kazetové podhledy. Kazety ze sádrokartonových desek jsou obvykle vyráběny v tloušťkách 8 až 12,5 mm ve dvou plošných modulech. Kazety v modulu 600×600 mm (625×625 mm na objednávku) a lamely v modulu 600×1 200 mm (625×1 250 mm na objednávku), 300×1 800 mm, 300×2 100 mm a 300×2 400 mm. Kazety i lamely se vkládají do rastru z T profilů, které jsou zavěšeny na závěsech pod stropní konstrukcí.

Známe dvě základní provedení, a to kazety s hotovým povrchem, nebo kazety, které se opatří nátěrem až po zabudování do stavby. Desky se liší také povrchovou úpravou a akustickými vlastnostmi:

- Zvukoodrazivé hladké kazety a lamely jsou bez perforace.

- Zvukopohltivé kazety a lamely jsou opatřeny perforací (děrováním nebo mikrootvory apod.), která je provedena v celé ploše, nebo je řazena do pásů či čtverců. Otvory perforace jsou kruhové, čtvercové nebo obdélníkové. Rubová strana desek bývá navíc opatřena akusticky účinnou textilií.

Ze sortimentu můžeme volit mezi třemi systémy hran kazet, a to dle viditelnosti nosné kovové T konstrukce:

- Nosná konstrukce viditelná.

- Nosná konstrukce poloskrytá (polozapuštěná).

- Nosná konstrukce skrytá.

Náš trh nabízí i kazetové sádrové podhledy.

Table of Contents

Úvod

2 Materiály pro suchou výstavbu

2.1 Desky

2.1.1 Sádrokartonové desky pro stěny

2.1.1.1 Rozdělení sádrokartonových desek

2.1.1.2 Tloušťky sádrokartonových desek

2.1.1.3 Rozměry sádrokartonových desek

2.1.2 Sádrovláknité desky pro stěny

2.1.3 Desky pro suché plovoucí podlahy

2.1.3.1 Desky pro sádrokartonové suché plovoucí podlahy

2.1.3.2 Desky pro sádrovláknité suché plovoucí podlahy

2.1.4 Speciální desky

2.1.4.1 Desky protipožární (Fireboard, Glasroc F Rigidur apod.)

2.1.4.2 Sádrokartonové akustické desky

2.1.4.3 Desky tvrzené (Diamant)

2.1.4.4 Robustní desky (Massivbauplatte)

2.1.4.5 Desky odolné rentgenovému záření (Safeboard)

2.1.4.6 Cementové desky (Aquaroc, Aquapanel)

2.1.4.7 Sádrovláknité desky pro dvojité nebo dutinové podlahy (Integral)

2.1.4.8 Sádrokartonové desky pro dutinové podlahy (Camillo)

2.1.4.9 Tepelně-izolační desky (Rigitherm A, Rigitherm H2)

2.1.4.10 Sádrokartonové desky pro ohýbané konstrukce (Hobby RB, Glasroc F Riflex apod.)

2.1.4.11 Továrně ohýbané elementy

2.1.4.12 Sádrokartonové desky a lamely pro kazetové podhledy (Gyptone, Casoprano apod.)

2.2 Doprava a skladování

2.2.1 Desky

2.2.2 Profily

2.2.3 Příslušenství

2.2.4 Tmely a nátěrové hmoty

2.3 Stavební připravenost

2.4 Profily

2.4.1 Dřevěná nosná roštová podkonstrukce

2.4.2 Kovová nosná roštová podkonstrukce

2.4.2.1 Profily pro příčky

2.4.2.2 Speciální profily pro příčky

2.4.2.3 Profily pro podhledy

2.4.2.4 Profily pro kazetové podhledy

2.5 Spojovací prvky

2.5.1 Připevňovací a kotvicí prvky

2.5.2 Závěsné prvky

2.5.3 Prvky pro připevňování desek k podkonstrukci

2.5.4 Nýty a nýtování

2.5.5 Těsnicí pásky pod profily

2.5.6 Ochrany rohů, ukončovací a dilatační lišty

2.6 Tmely a lepidla

2.6.1 Tmely pro základní tmelení

2.6.2 Tmely pro finální tmelení

2.6.3 Celoplošné sádrové stěrky

2.6.4 Akrylový, silikonový tmel

2.6.5 Lepidla

2.6.6 Osazovací sádrové pojivo, lepicí tmely

2.7 Výztužné pásky

2.8 Povrchové úpravy

2.9 Nářadí

3 Technologie provádění a pracovní postupy

3.1 Práce s deskami

3.3 Šroubování

3.5 Tmelení a broušení spár

3.6 Provádění povrchových úprav

4 Základní stavebně-fyzikální vlastnosti sádrokartonu

5 Konstrukce suché výstavby

5.1 Příčky

5.4 Předsazené stěny

5.9 Podlahy

5.9.1 Akustické vlastnosti podlah

5.9.5 Technologie provádění

5.10 Podhledy

5.11 Podkroví